( 273) 



ment ( ' ) donné quelques indications sommaires sur la variation de sa ré- 

 sistance électrique avec la température, en annonçant que je reviendrais 

 ultérieurement sur cette question. J'avais en effet rencontré, dans ces 

 expériences, des anomalies qu'il m'avait été jusqu'ici impossible d'expli- 

 quer. 



» M. Hadfield, continuant de son côté l'étude de cet alliage a reconnu 

 récemment qu'il en existait une seconde variété allotropique, laquelle est 

 magnétique. Il avait obtenu cette nouvelle variété en recuisant, pendant 

 une dizaine de jours, à une température élevée, l'acier manganèse ordinaire. 

 L'existence de ces deux variétés allotropiques donne immédiatement l'ex- 

 plication des anomalies que présentaient mes anciennes expériences; elles 

 avaient, en effet, porté, sans que je m'en fusse rendu compte, tantôt sur 

 l'une, tantôt sur l'autre de ces variétés. 



» Quelques expériences récentes m'ont permis de préciser les condi- 

 tions de transformation des deux variétés de l'acier manganèse l'une dans 

 l'autre. Pour transformer le mêlai non magnétique en métal magnétique, 

 il faut le recuire à des températures comprises entre 5oo° et 65o°; à la tem- 

 pérature de SSo", qui m'a paru être la plus favorable, la durée de la trans- 

 formation complète est comprise entre une heure et deux heures. Poiu- 

 transformer le métal magnétique en métal non magnétique, il faut le 

 chauffer à une température égale ou supérieure à 800°, et le refroidir assez 

 rapidement pour empêcher la transformation inverse de se produire entre 

 5oo° et 600°. Seulement, comme cette vitesse de transformation est très 

 faible, il suffit d'une vitesse de refroidissement également très faible pour 

 l'empêcher de se produire. Le refroidissement spontané à l'air suffit dans 

 tous les cas, pour obtenir le résultat voulu. Ce fait est analogue à celui 

 qui se produit pour certains aciers au chrome ou au tungstène, qui trem- 

 pent complètement par simple refroidissement à l'air. La seule différence 

 est que, dans le cas de ces deux derniers métaux, la transformation sup- 

 primée par la trempe est celle du carbure de fer, tandis que, dans le 

 cas de l'acier manganèse, c'est la transformation de la variété non magné- 

 tique du métal qui est empêchée. 



» Les deux Tableaux ci-après donnent la variation de la résistance 

 électrique et la dilatation en fonction de la température, pour les deux va- 

 riétés de l'acier manganèse : 



(') Comptes rendus, 10 février 1890. 



